Flash-free bonding sisteminin, farklı polimerizasyon sürelerindeki bağlantı dayanımının değerlendirilmesi: İn-vitro çalışma
The evaluation of shear bond strenght of flash-free bonding system using different curing time
Yazar: YALÇIN KAFKAS MISIRLIGÜL
Danışman: PROF. DR. TAMER TÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Ortodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2022
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental bonding = Dental bonding ; Dental restorasyon = Dental restoration ; Dental stres analizi = Dental stress analysis ; Ortodontik braketler = Orthodontic brackets ; Polimerleşme = Polymerization ; İn vitro = In vitro

Özet:
Amaç: Flash-Free Metal Braket (3M Unitek, Monrovia, CA, ABD) adeziv sisteminin farklı polimeriazsyon süreleri altında Self-etch primer yöntemi ve geleneksel yöntemle (%37 ortofosforik aşındırma + yıkama + primer) bağlanma dayanımlarını incelemek.
Materyal ve Metot: Alçı bloklara yerleştirilen 180 adet sığır alt keser dişleri her birinde 30 diş bulunan 6 gruba ayrıldı. Bu çalışmada 180 adet alt kesici metal diş braketi kullanıldı. Grup 1'de standart braketler, 10 saniyelik polimerizasyon ile geleneksel yöntem kullanılarak dişlere yapıştırıldı. Grup 2'de kendinden adezivli flash-free braketler 10 saniye polimerizasyon ve self-etch primer kullanılarak yapıştırıldı. Grup 3'te kendinden adezivli flash-free braketler, 3 saniye polimerizasyon ile geleneksel yöntem kullanılarak yapıştırıldı. Grup 4'te kendinden adezivli flash-free braketler, 3 saniye polimerizasyon ile self-etch primer kullanılarak yapıştırıldı. Grup 5'te kendinden adezivli flash-free braketler, 1 saniye polimerizasyon ile geleneksel yöntem kullanılarak yapıştırıldı. Grup 6'da kendinden adezivli flash-free braketler, 1 saniye polimerizasyon ile self-etch primer kullanılarak yapıştırıldı. Universal test cihazı ile kesme bağlanma dayanımı testi yapıldı. Yapıştırıcı Kalıntı İndeksi (ARI) diş yüzeyinde kalan kompozit rezin miktarını belirlemek için kullanıldı.
Bulgular: Grup 1 ile Grup 2 ve 3'ün bağlanma dayanımları arasında istatistiksel olarak önemli fark izlenmedi. Buna karşın Grup 1 ile Grup 4 (P<0.01), Grup 5 (p<0.01 ve Grup 6'nın (P<0.001) arasındaki farkların istatistiksel olarak önemli olduğu görüldü. Grup 1 ile Grup 2'nin ARI skorları arasında fark izlendi (P<0,00014).
Sonuç: Bu in-vitro sonuçlar ışığında konvansiyonel yüzey hazırlama için eşik değerin 3 saniye self-etching primer ile yüzey hazırlama için eşik değerin 10 saniye olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Flash-Free braket, Self-Etch Primer, Işıkla Polimerizasyon, Bağlanma Kuvveti Dayanımı

Abstract:
Aim: To compare the bond strength of Flash-Free Metal Bracket (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) adhesive system with Self-etching primary method and conventional method (37% orthophosphoric etching + washing + primer) with different curing times.
Material and Methods: 180 bovine lower incisors placed in cast blocks will be randomly divided into 6 groups of 30 teeth each. A total of 180 lower incisor brackets were used in this study. In Group 1 standard brackets bonded to the teeth using the conventional method with 10 second light curing. In Group 2 pre-coated flash free brackets bonded using self-etching primer with 10 second light curing. In Group 3 pre-coated flash free brackets bonded using conventional method with 3 second light curing. In Group 4 pre-coated flash free brackets bonded using self-etching primer with 3 second light curing. In Group 5 pre-coated flash free brackets bonded using conventional method with 1 second light curing. In group 6 pre-coated flash free brackets bonded using self-etching primer with 1 second light curing. Shear bond strength test was performed with the universal testing machine. The Adhesive Remnant Index (ARI) was used to determine the amount of composite resin remaining on the tooth surface.
Results: There was no statistically significant difference between the bond strengths of Group 1 and Groups 2 and 3. On the other hand, the differences between Group 1 and Group 4 (P<0.01), Group 5 (p<0.01 and Group 6 (P<0.001) were statistically significant. There was a difference between the ARI scores of Group 1 and Group 2 (P<0.00014).
Conclusion: These in-vitro results it is safe to say the threshold value for conventional method is 3 seconds and the threshold value for self-etching primer is 10 second.
Keywords: Flash-Free Bracket, Self-etch Primer, Light Curing Time, Shear Bond Strength